Las) 
468 CHALEUR SPÉCIFIQUE DÉS 
(] 
A partir d'environ 25 ‘/, de nickel, toutes les 
courbes & — f, (Ni ‘|,) changent complètement 
d’allures, lorsque nous diminuons encore la teneur en 
nickel. Par des traitements spéciaux, tel que refroi- 
dissement très intense, M. L. Dumas est parvenu à 
rendre magnétique des alliages qui ne l’étaient pas 
-2 
[ÈS 
PAP En a ne me 
PA SE Me 
TÉL 
0 200 J00 
AC=f3 (6 + li 
Fig. 13. 
auparavant. Mais déjà nous nous trouvons dans la 
région irréversible. 
Des recherches magnétiques donnant quantitative- 
ment la valeur de l'intensité d’aimantation devront 
vérifier nos résultats et complèter les points où la 
méthode calorimétrique ne paraît pas applicable. 
De tous les travaux que nous avons consultés, 
seule une publication de M. Osmond' nous donne des 
1 Revue genérale des sciences, Tome XIV, page 868 et 869, 1905. 
